— 549 — 
parte e se ne allontana dalla stessa. A solidificazione compiuta si troverà anche qui 
il cristallo misto omogeneo /, e l’ultimo liquido in equilibrio con esso sarà /". Lungo 
bb' b' il solido @ reagisce col liquido per dare origine al solido e; però, pur dovendo 
scomparire una certa quantità di 4 per dar luogo al solido e, siccome tanto 4 che e 
col variare della temperatura variano la composizione, avviene che quando il trian- 
golo è giunto nella posizione di @”d”e”, solo @ trovasi presente nel miscuglio, e la 
solidificazione termina in maniera simile a quella descritta dianzi. 
Se invece il miscuglio / è compreso nel campo segnato nella figura 17 con 
rh' bb'k' ke" er, allora è evidente che esso prima viene toecato dal lato 40 e poi dal 
lato de". Coll’abbassarsi della temperatura il liquido 5” si sposta sulla linea di 
liquido appartenente alla falda della superficie di regola che trovasi limitata dal 
lato de del triangolo di tre fasi, mentre esso era giunto su questo precisamente dalla 
falda opposta, ossia dalla falda limitata dal lato «5. Perciò i liquidi di questo 
campo giungono su 4'd95”% da una parte e se ne allontanano dalla parte opposta. 
Il cammino di solidificazione del misenglio / sarà dunque /2005”/": lungo /mb si se- 
para un solo solido, lungo 22” il solido 4 reagisce col liquido per dare origine al 
solido e; lungo 5/ si separa di nuovo un solo solido. 
Riassumendo si ha che sia che dal liquido si separino in ogni istante due fasi 
ben distinte, sia che un solido reagisca col liquido per dar luogo ad un secondo so- 
lido, quando un miscuglio perviene a far parte del triangolo di tre fasi possono pre- 
sentarsi tre casì: 
1° il miscuglio è compreso nella linea di lacuna, ed allora, dopo una cristal- 
lizzazione da cui prende origine un solido solo, la massa fusa perviene sulla curva 
descritta da 2, e la cristallizzazione termina quando il lato di solido viene a pas- 
sare per il punto considerato senza che il liquido si sia mai allontanato dalla curva 
su cui era giunto. In questo caso a solidificazione compiuta il miscuglio consta di 
due fasi ben distinte. 
2° il miscuglio è esterno alla linea di lacuna ed è compreso fra la linea di 
lacuna stessa, la linea descritta dal punto 2 e le rette che uniscono gli estremi di 
questa linea con i punti limiti corrispondenti della linea di lacuna, ed allora il li- 
quido pervenuto sulla linea descritta da 2 da una parte se ne allontana dalla parte 
opposta. 
